— 59 — 
migliarite aU’argirosio, ma dal quale differiva sotto alcuni rapporti* Il 
medesimo, studiato dal professore Weisbach della Scuola delle Miniere 
di Freiberg, ricevette il nome di Argirodite. Esso presenta i caratteri 
seguenti : 
Splendore metallico. - Colore grigio d’acciaio sulle superficie cri- 
stalline, tendente alquanto al rossastro nelle fratture, e rassomigliante 
allora assai al rame grigio (Cu^ Sb S^); dopo qualche tempo però si 
fa violetto avvicinandosi invece al colore della bornite (Cu^ Fe S^). - 
Polvere grigio-nerastra. - Durezza da 2 a 3. - Peso specifico da 6,085 
a 6,093. - Alquanto fragile. - Si presenta in cristalli senza sfaldature 
ed in masse mammellonari. I cristalli sono piccolissimi ed in generale 
della grossezza media di un millimetro. Appartengono al sistema mo- 
noclino, avente i parametri degli assi c : a : b = 0,92 : 1,67 : 1 e l’an- 
golo degli assi contenuti nel piano di simmetria di IW. Vi si trovano 
dei geminati doppi e tripli, ed allora gli assi dei singoli cristalli for- 
mano fra di loro un angolo di 112®. 
Studiato il minerale al cannello si ebbero i seguenti risultati: Ri- 
scaldato nel tubo chiuso dà un sublimato nero brillante e simile a 
quello dato da HgS. In seguito il sublimato si volatilizza e formasi un 
anello nero nella parte fredda del tubo. Una foglia d’oro posta al suo 
contatto imbianchisce. Nel tubo aperto si sviluppa SO* e nella parte 
fredda si forma un precipitato metallico che sembra di mercurio. Non 
fonde così facilmente come i minerali d’argento contenenti solfo, an- 
timonio ed arsenico. Riscaldato sul carbone il minerale si trasforma 
in una perla, la quale dà in principio un’aureola biancastra che poi 
scompare alla fiamma ossidante. Operando unicamente con la parte 
riducente, l’aureola dopo qualche tempo si fa giallo-chiara e rimane sul 
carbone un granulo di argento. Il colore rosso caratteristico indicante 
la presenza del piombo, del bismuto o dell’antimonio non si presenta 
quando si opera con l’argirodite. 
Nel filone contenente V Argirodite fu trovata anche la siderite, la 
blenda, la galena, non che pirite di ferro e rame in grande quantità. Sopra 
questi minerali vedonsi quelli d’argento disposti secondo la loro anti- 
chità; prima l’Argentite (Ag* S), la Pirargirite (Ag^ Sb S^), V Argirodite^ 
quindi la Polibasite (Ag* Sb S®), da ultimo la Stefanite (Ag® Sb S'*). 
Argirodite trovasi di preferenza sulFargentite, ma molte volte sulla 
marcassite e sulla siderite. Talvolta trovasi invece la marcassite sopra 
l’argirodite. 
Per quanto riguarda la natura chimica del nuovo minerale, il pro- 
fessore Richter, direttore della Scuola di Freiberg, ha trovato come 
